Dissoziation der Silikatschmelzen. 
1257 
und die Temperaturwiderstandskurve verlauft geradlinig; der 
Temperaturkoeffizient im geschmolzenen Zustand 
ist geringer. 
Die allgemeine Literatur über diesen Gegenstand findet sich 
in R. Lorenz' Elektrolyse geschmolzener Salze. ^ 
Labradorit. 
Das verwendete Mineral hat die Zusammensetzung 
SiO, 
. 57 
36 
A1203 . 
. 27 
Ol 
CaO . . 
. 8 
55 
NagO . . 
. 6 
13 
H,0... 
0 
65 
es war ganz auffallend frei von Einschlüssen. 
Es wurden drei Versuche ausgeführt, von welchen ich die 
zwei letzten sehr gelungenen im Detail anführe und in Fig. 3 
die Veränderungen der Leitfähigkeit mit der Temperatur wieder- 
gebe. 
Schmelzpunkt des Labradorits. 
Da der Schmelzpunkt dieses Minerals bei kleinen Bei- 
mengungen von Eisen erheblich schwankt und dasselbe als 
isomorphe Mischung von zwei Salzen überhaupt schwankenden 
Na- und Ca-Gehalt besitzt, so wird auch dadurch der Schmelz- 
punkt bei verschiedenen Labradoriten verschieden sein und 
die Unterschiede können bedeutende sein. Es war daher not- 
wendig, eine neue Bestimmung vorzunehmen, und zwar nach 
der von mir als genaueste erachteten mikroskopischen Methode. 
Da das Mineral kieselsäurereicher und viel reiner als die 
bisher untersuchten natürlichen Labradorite ist, ist auch sein 
Schmelzpunkt etwas höher; bei 1240° tritt erste Veränderung 
ein und bei 1275° ist keine anisotrope Phase mehr vorhanden; 
die Dünnflüssigkeit tritt erst bei 1310° ein. 
1 Vergl. insbesondere auch Wied. Ann. der Physik, Bd. 21, 622 (1884). 
— E. Warburg und F. Tegetmeyer, ibid., Bd. 32, 447 (1887). 
